








sind fiir das eine Glas. 
, Der ,,absolute Kohäsionspunkt“ .wiirde dem- 
nach diejenige Temperatur sein, bei welcher auch 
nach unendlich langer Adhäsionszeit eine Ver- 
 sehmelzung zweier ebener Glasstücke im Sinne 
der Kohäsion nicht mehr eintritt. Damit ist der 
» Temperaturbereich vom festen kalten Glase bis 
zum deutlich flüssigen erhitzten Glas an einer 
scharf bestimmbaren Stelle in zwei Teile ge- 
_ trennt: innerhalb des unteren Temperaturgebietes 
befindet sich das Glas in einem Molekularzu- 
stande, der ein Kohärieren nicht erlaubt, darüber 
aber tritt mit wachsender Temperatur in rasch 
abnehmender Zeit Kohärenz der sich berühren- 
den Glasstücke ein. Oder mit anderen Worten: 
unterhalb des „absoluten Kohäsionspunktes“ ver- 
halten sich zwei in Berührung befindliche Glas- 
stücke fest, oberhalb werden sie in zunehmendem 
Maße flüssig, der Trennungspunkt spielt die Rolle 
einer Grenztemperatur zwischen fest und flüssig, 
‘er müßte bei Kristallen mit dem Schmelzpunkt 
- zusammenfallen, für den er bei Gläsern künftig 
nun einen exakt brauchbaren Ersatz darstellt. 
Nw. 1914. 




an Mahlke: Über die elektr. Leitfähigkeit: der Metalle in d. allertiefsten Temperaturen. 963 
Gl Typus- | Schmelz- Den En S e Linearer | Kohäsions- 
asart Brechung | Dispersion | % 5 i : 
nummer | nummer on 5 | Ausd.-Koeff. punkt 30 Min. 
ND CF ib) 
Schwerstes Silikat-Flint. . . . S 386 S 350 1,3997 0,04121 6,01 0,0; 856 494,8 0 
Schweres Flint ...... : O 198 O 4818 1,7977 0,03087 5,14 | 0,0; 818 456,5 9 
Sehweres Rlint ..... 0. . s O 41 O 5791 1,7180 0,02438 | 4,48 0,0; 833 464,7 9 
OrsKrOnmN Gs 2 ee es O 6309 O 6309 1,4721 0,00701 2,34 0,05 916 481,4 0 
Gewöhnliches Leichtflint O 340 O 5476 ar 0,01383 3,20 0,05 876 483,5 0 
Gewöhnliches Flint. ..... O 118 O 6280 1,6133 0,01661 3,94 0,0; 916 485,6 9 
Behweres Plint’: . . 2 6 « « « O 102 O 6209 1,6496 0,01929 3,87 0,0; 875 492,7 9 
xtra leichtes Flint. . . . . . O 378 O 5961 1,5482 0,01188 2,93 0,05 814 504,9 9 
Kron mit hoher Dispersion . O 608 O 6060 1,5143 0,00940 2,60 | 0,0; 867 505,0 9 
Meeehosphat-Kron..*...... S 367 S 433 1,5193 0,00744 2,59 0,05 921 508,8 9 
i - Schweres Baryt-Flint ..... O 3269 O 5597 1,6581 0,01816 3,96 0,05 895 529,6 9 
Meeiivor-Kron.......... O 6815 O 6815 1,4866 0,00689 | 2,47 | 0,0,1028 535,2 0 
Bernrohrfint oo... ...% O 3439 O 5591 1,5260 0,01007 2,54 0,05 611 535,8 9 
Bethe Kron 24... sl 0 3453 | O 5908 1,5184 0,00858 | 23,60 | 0,0; 886 537,6 ¢ 
weSilikat-Kron ..:. . i O 6634 O 6634 1,5197 0,00858 2,57 0,0, 849 541,5 9 
Ka NV eIRIIUNG en e O 3248 O 6224 1,5340 0,00965 2,10: 0,05 916 547,0 9 
: _ Baryt-Flint 5 ode ee ae O 748 O 6427 1,6249 0,01593 3,36 0,05 876 547,3 9 
_ Gewohnliches Silikat-Kron. O 203 O 6335 1,5185 0,00880 | 2,55 0,0; 900 554,70 
Gewöhnliches Kron. ..... O 6660 O 6660 1,5048 0,00832 2,48 0,0, 789 558,5 9 
Mmeebaryt-Leichtfint,...... . O 578 O 6015 1,5827 0,01252 3,29 0,0; 823 577,9 0 
mUV-Kron. ...... Skee rae O 3199 O 4668 1,5046 0,00779 2,41 0,0; 624 580,8 9 
Erismen Kron...... s+ 4 es > O 3832 O 6293 1,5166 0,00807 2,54 0,0; 779 583,3 9 
Borosilikat-Kron ¢)s s,s + 1 O 6367 O 6367 1,5088 0,00834 2,50 0,0, 478 586,2 9 
BorosılikatKron  ...... O 802 O 5168 1,4983 0,00762 2,35 0,0; 550 603,3 9 
Barytbeichtlint ....... O 463 O 6536 1,5652 0,01014 3,09 0,0; 774 631,6 9 
_ Schweres Bariumsilikat-Kron. . O 211 O 5788 1,5732 0,00998 3,20 0,05 803 632,0 9 
a; ‘Baryt-Leichtflint Ene sta O 722 O 6255 | 1,5805 0,01081 3,24 0,0; 702 632,4 9 
mecimesilikat-Kron. : . . . +. . Mi 0215 O 6872 1,5332 0,00918 2,74 0,05 781 634,1 ° 
MECKOUDSIAS se pw ee 8 F 5899 F 5899 ie = 2,54 0,05; 931 660,5 9 
Schwerstes Baryt-Kron . O 2071 O 5930 1,6122 0,01034 3,54 0,0; 680 674,0 9 
 Schwerstes Baryt-Kron . . . . O 2994 O 5770 1,6129 0,01086 3,60 0,05 648 686,4 9 
; Schwerstes Baryt-Kron . . O 2122 O 5847 1,5902 0,00962 3,31 0,0, 587 693,8 9 
ten“ bezeichnen, die in der Kurve dargestellt {jber die elektrische Leitfähigkeit der 
Metalle in den allertiefsten Tempera- 
turen. (Nach den Entdeckungen von 
Kamerlingh Onnes.) 
Von Dr. A. Mahlke, Hamburg. 
Durch die Herstellung flüssigen Heliums hat 
Kamerlingh Onnes es ermöglicht, in der Erzeu- 
gung tiefer Temperaturen dem absoluten Null- 
punkte wesentlich näher als bisher zu kommen. 
Flüssiges Helium siedet unter Normaldruck bei. 
4,250 abs. Läßt man es aber unter vermindertem 
Druck sieden, so erhält man tiefere Temperaturen, 
bei 47 em Druck 3,8°, bei 5 cm Druck 2,35 °. 
Onnes hat seine Untersuchungen bis 1,6° aus- 
dehnen können und hat dabei entdeckt, daß Me- 
talle in diesen allertiefsten Temperaturen plötz- 
lich in einen neuen Zustand übergehen, der sich 
durch eine ganz außerordentlich große elektrische 
Leitfähigkeit auszeichnet. 
Dieser neue Zustand wurde zuerst beim Queck- 
silber beobachtet, das von allen Metallen sich am 
leichtesten. rein darstellen läßt. Die Reinheit des 
Quecksilbers kann so weit gesteigert werden, daß 
124 
